Jurnal SainHealth Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2018 © Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo p-ISSN : 2548-8333 e-ISSN : 2549-2586

## KONDISI OPTIMUM ADSORPSI-FLUIDISASI ZAT WARNA LIMBAH TEKSTIL MENGGUNAKAN ADSORBEN JANTUNG PISANG
Dheasy Herawati 1 , Setyo Dwi Santoso 2 , Ilma Amalina 3
1 )Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo NIDN : 0715127702, email : dheasy_herawati@dosen.umaha.ac.id
2 )Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo NIDN : 0721098402, email : setyo.d.santoso@gmail.com
3 )Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo NIDN : 0714098902, email :amalinailma2013@gmail.com

## ABSTRACT
To show that banana inflorescence has effective adsorbent for the adsorption of dyes (congo red, remazol yellow, remazol black and methylene blue) from textile dyes waste and also to determine the optimum  conditions  of  variety  of  pH    (4  -10),  temperature  (30°C-90°C),  and  contact  time  (15-105 minute)  on  the  percentage  adsorption  capacity  of  banana  inflorescence.  Textile  dyes  waste  and  their degradation products such as aromatic amines are highly carcinogenic. Adsorption-fluidization is a new technology  for  treatment  of  waste  water  containing  different  types  of  dyes.  Adsorption-fluidization process  is  adopted  for  adsorption  of  dyes  from  the  textile  dyes  waste  using  banana  inflorescence  in treated  form  and  were  analysed  by  Utraviolet-Visible  Spectroscopy.  The  results  showed  that  the optimum condition from adsorption process of Congo Red dye by banana inflorescence was reached at pH 5 (1.78%), temperature 60°C (1.51%) and 45 minute contact time (1.63%). While Remazol Yellow dye optimum at pH 9 (4.29%), temperature 50°C (4.65%) and 75 min (1.83%). Another dye, Methylene Blue showed the optimum condition at pH 9 (0.36%), temperature 40°C (0.22%) and 45 min contact time  of  adsorption  (0.43%).  The  last,  Remazol  Black  dye  was  reached  at  pH  5  (0.56%),  temperature 40°C (0.56%) and 75 min contact time (0.56%).
Keywords : banana inflorescence , adsorben , adsorption-fluidization , textile dyes waste

## PENDAHULUAN
Limbah  industri  tekstil  mengandung  zat warna  organik  yang  digunakan  sebagai  bahan pewarna tekstil. Terdapat sekitar 8000 senyawa kimia  yang  digunakan  sebagai  zat  warna menurut Colour  Index ,  meliputi  asam,  basa, maupun zat reaktif (Buthelezi, 2012). Zat warna tekstil  merupakan  bahan  kimia  yang  memiliki struktur cincin aromatis dan cincin heteroatom, seperti  azo,  diazo,  benzidin,  dan  antraquinon yang kompleks dan stabil sehingga menyebabkan  komponen  ini  sulit  didegradasi dan  bersifat  toksik  (Buthelezi,  2012;  Hauser, 2011).  Limbah  zat  warna  tekstil  dapat
mencemari lingkungan (tanah dan sumber air), terakumulasi dalam waktu yang lama (Gonawala, 2014), bersifat toksik karena dapat terakumulasi  di  sedimen  lingkungan  laut  yang membahayakan  mikroorganisme,  biota  laut (Gonawala,  2014;  Buthelezi,  2012,  Hauser, 2011; Rachakornkij, 2004; Ouasif, 2013) serta bersifat  karsinogenik  terhadap  mamalia  dan manusia (Gottipati 2010; Buthelezi, 2012).
Salah satu metode  untuk menghilangkan zat  warna  organik  adalah  adsorpsi.  Telah dibuktikan  bahwa  adsorpsi  (adsorben  karbon aktif) merupakan salah satu metode yang paling
Jurnal SainHealth Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2018 © Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo p-ISSN : 2548-8333 e-ISSN : 2549-2586
efektif  dan  potensial  untuk  menghilangkan warna, bau, minyak dan polutan organik toksik dari proses pengolahan limbah karena kemampuan adsorpsinya yang baik (Gonawala, 2014 , Rachakornkij,  2004;  Ouasif,  2013).
Kapasitas  karbon  aktif  bergantung  pada karakter  fisik  adsorben,  kondisi  adsorbat,  dan kondisi  larutan.  Walaupun  memiliki  banyak keuntungan,  seperti  efisien  dan versality , adsorpsi karbon merupakan proses yang mahal (jumlah  karbon  atau  lumpur  aktif  yang dibutuhkan  banyak)  dan  menjadi  kendala  bagi negara berkembang, yang menyebabkan metode  ini  kurang  disukai  (Gottipati,  2010; Rachakornkij,  2004;  Ouasif,  2013;  Zuorro, 2013).
Kelemahan  metode  adsorpsi  memicu untuk  membuat  metode  baru  pengolahan limbah tekstil menjadi lebih efisien dan efektif. Fluidisasi  adalah  sebuah  proses  perubahan butiran  padat  menjadi  keadaan  seperti  fluida (zat  alir)  dengan  cara  disuspensikan  ke  dalam aliran  gas  atau  cairan.  Metode  fluidisasi memiliki  keunggulan,  yaitu  efisien,  cepat, fleksibel,  dan  mudah  digunakan  (Suyanto 2015). Aplikasi metode fluidisasi digunakan di berbagai  industri,  yaitu  industri  logam, petroleum,  industri  makanan,  industri  farmasi, dan  pengolahan  air  limbah.  Suyanto  (2015) telah  melakukan  modifikasi  adsorpsi-fluidisasi pada  limbah  yang  mengandung  ion  Cu  (II). Modifikasi metode adsorpsi-fluidisasi, adsorben  difluidisasikan  sehingga  setiap  butir adsorben  akan  terpisah  dari  butiran  yang  lain dan  bersirkulasi  di  dalam  larutan,  sehingga kontak  antara  adsorben  dengan  zat  yang  akan diserap menjadi sempurna yang akan meningkatkan kinerja adsorben.
Modifikasi  metode  adsorpsi-fluidisasi menggunakan  material  alam  yang  berlimpah sebagai adsorben merupakan hal yang menarik untuk  diteliti  karena  akan  menambah  nilai ekonomis dari material tersebut. Pisang  ( Musa spp )  dapat  tumbuh  baik  pada  iklim  tropis dengan  suhu  27 0 C  sepanjang  hari  dengan minimal  temperatur  13 0 C  (Elaveniya,  2014).
Pisang  banyak  tumbuh  di  Indonesia  karena memiliki  iklim  yang  sesuai  dengan  kondisi pertumbuhan pisang.
Pisang  memiliki  kandungan  karbohidrat sekitar  20-40%;  protein  1-2,5%  bergantung pada jenis pisang dan dapat meningkat setelah proses  pematangan  menjadi  3,8-4,2%;  dan lemak 1%. Kulit pisang kaya akan asam lemak tak jenuh, asam linoleat, dan α-linoleat dengan kadar  2,2-10,9%.  Pisang  juga  mengandung senyawa  flavonoid  yang  menyebabkan  pisang dapat  bertindak  sebagai  antioksidan.  Kulit pisang mengandung β-karoten yang menyebabkan  kulit  pisang  berwarna.  Pisang kaya  akan  vitamin  A,  B,  dan  C,  serta  mineral magnesium, fosfor, besi, dan kalsium (Nelson,
2006).
Beberapa  bagian  tanaman  dan  limbah dari  pisang  banyak  dimanfaatkan  dalam kehidupan,  seperti  limbah  kulit  pisang  dan batang  pisang (Kumar,  2012).  Limbah  kulit pisang dan batang pisang banyak dimanfaatkan sebagai  adsorben,  yaitu  adsorben  logam  berat Pb, logam Fe (Hidayah, 2012), logam Ni 2+ dan Co 2+ (Abbasi,  2013);  dan  sebagai  antioksidan dan antimikroba (Mokbel, 2005).
Jantung  pisang  adalah  bunga  yang tumbuh  pada  ujung  buah  tanaman  pisang berwarna  ungu-merah  gelap.  Jantung  pisang kaya  akan  nutrien;  yaitu  mengandung  protein, karbohidrat,  lemak,  mineral  (Ca,  F,  Fe),  dan vitamin (A, B1, C); kaya serat; sebagai kontrol sel;  bersifat  sebagai  antioksidan  yang  dapat menyehatkan  tubuh,  menurunkan  kadar  gula darah;  dan  sebagai  antikoagulan  yang  dapat mencegah  penyakit  jantung  dan stroke (Elaveniya, 2014; Sharmila, 2015; Wickramarachchi,  2005;  Radiya,  ).  Jantung pisang  biasanya  digunakan  sebagai  bahan makanan,  seperti  sayur,  dan  dibuang  sebagai limbah (Kumar, 2012). Aplikasi dari pemanfaatan  jantung  pisang  selain  sebagai bahan  makanan,  jantung  pisang  digunakan sebagai  penghambat  korosi  pada  baja  ringan (Gunavathy, 2013).
Jurnal SainHealth Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2018 © Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo p-ISSN : 2548-8333 e-ISSN : 2549-2586
Kurangnya  pemanfaatan  jantung  pisang yang  menjadi  limbah  dapat  dimanfaatkan sebagai  adsorben,  seperti  halnya  limbah  kulit dan  batang  pisang.  Jantung  pisang  dapat bertindak  sebagai  bio-adsorben  yang  mudah didapatkan,  terdapat  di  alam  dalam  jumlah banyak, dan murah. Maka dari itu, pemanfaatan jantung  pisang  sebagai  adsorben  dengan metode modifikasi adsorpsi-fluidisasi
diharapkan  dapat  meningkatkan  kapasitas adsorpsi  adsorben  dan  dapat  digunakan  dalam pengolahan  limbah  tekstil  dengan  mengurangi kadar zat warna pada limbah .

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  kuantitatif  dengan  memanfaatkan jantung pisang sebagai adsorben limbah tekstil menggunaan metode adsorpsi-fluidisasi dengan 3 perlakuan, yaitu variasi pH, suhu, dan waktu proses  adsorpsi-fluidisasi.  Setiap  perlakuan akan dibuat 3 kali replikasi. Penentuan kadar zat warna diukur menggunakan instrumen Spektrofotometer Uv-Vis.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif. Sampel yang digunakan  adalah limbah  cair  industri  tekstil dari industri batik Jetis Sidoarjo.

## Alat dan Bahan Penelitian
Kolom fluidisasi (gelas ukur 1 L), pompa udara,  thermometer,  hot  plate,  stirrer,  pH indikator,  pisau,  kasa  halus,  wadah  plastik, peralatan  gelas,  oven,  dan  Spektrofotometer Uv-Vis  Shimadzu.  Limbah  tekstil,  jantung pisang  (adsorben),  zat  warna  (Congo  red, Remazol Black, Remazol Yellow, dan Methylene  Blue),  aquades,  larutan  HCl  0,1  N, dan larutan NaOH 0,1 N.

## Prosedur Preparasi Sampel
Sampel  yang  telah  diambil  dari  industri batik Jetis Sidoarjo diukur pH menggunakan pH indikator  dan  dicatat  dalam  log  book.  Untuk variasi  pH,  sampel  akan  ditambahkan  larutan
asam HCl 0,1 N hingga mencapai pH 4,0; 5,0; dan  6,0,  dan  ditambahkan  larutan  basa  NaOH hingga  mencapai  pH  7,0;  8,0;  9,0;  10,  yang dikontrol  menggunakan  pH  indikator.  Sampel limbah  tekstil  juga  diukur  kadar  dari  masing- masing zat warna (Congo Red, Remazol Black, Remazol  Yellow,  dan  Methylene  Blue)  yang terdapat di dalam limbah.

## Pembuatan Adsorben
Jantung pisang dibeli dari Pasar Sepanjang  Sidoarjo  dan  dikeringkan  di  udara terbuka.  Setelah  kering,  jantung  pisang dipotong-potong  dan  digiling  hingga  menjadi bubuk.  Jantung  pisang  yang  sudah  digiling direndam  dalam  HCl  0,1  N  selama  24  jam, disaring,  dan  dicuci  aquades.  Butiran  jantung pisang  selanjutnya  di  oven  pada  suhu  80 0 C selama 12 jam (Ouasif, 2013).

## Proses Adsorpsi-Fluidisasi
Sebanyak  200  ml  limbah  tekstil  cair dengan variasi pH 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, serta variasi  suhu  30 0 ,  40 0 ,  50 0 ,  60 0 ,  70 0 ,  80 0 ,  dan 90 0 C,  dimasukkan  ke  dalam  kolom  fluidisasi.
Kemudian 0,5 g adsorben jantung pisang yang sudah  digiling  ditambahkan  pada  kolom fluidisasi. Udara dialirkan menggunakan pompa  udara  dari  bawah  kolom,  yang  akan memacu  terjadinya  proses  adsorpsi-fluidisasi. Waktu  fluidisasi  bervariasi  mulai  dari  15,  30, 45,  60,  75,  90,  dan  105  menit.  Setelah  proses adsorpsi-fluidisasi,  kadar  zat  warna  (Congo Red,  Remazol  Black,  Remazol  Yellow,  dan Methylene  Blue)  yang  tertinggal  di  dalam kolom fluidisasi diukur menggunakan Spektrofotometer  Uv-Vis.  Kapasitas  adsorben juga dihitung berdasarkan  kadar  limbah  tekstil yang tertinggal dalam sampel (Suyanto, 2015).

## Penentuan Kadar Sampel
Sampel limbah tekstil yang telah melalui proses  adsorpsi-fluidisasi  diukur  kadarnya menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis dengan panjang gelombang 490, 597, 256, 665 nm masing-masing untuk Congo Red, Remazol Black,  Remazol  Yellow,  dan  Methylene  Blue (Silva,  2009;  Carletto,  2008;  Khan,  2005; Alvarenga,  2015).  Sebelum  pengukuran  kadar
Jurnal SainHealth Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2018 © Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo p-ISSN : 2548-8333 e-ISSN : 2549-2586
sampel,  dilakukan  pengukuran  larutan  standar masing-masing  zat  warna  dengan  konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Pada  penelitian  ini,  kapasitas  adsorpsi atau kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi zat  warna  sampel  limbah  tekstil  menggunakan metode  adsorpsi-fluidisasi.  Kapasitas  adsorpsi dapat dihitung menggunakan persamaan (Laus, 2010):
p = [(Ci-Ca)/Ci] x 100% …… (i) atau p = V(Ci-Ca)/m …… (ii) dimana  p  adalah  kapasitas  adsorpsi  (%  atau mg/g), Ci dan Ca adalah konsentrasi zat warna sebelum dan sesudah proses adsorpsi-fluidisasi (mg/L),  m  adalah  massa  adsorben  (g),  dan  V adalah volume larutan sampel (L).
Kadar  zat  warna  (Congo  Red,  Remazol Black,  Remazol  Yellow,  dan  Methylene  Blue) dalam  limbah  tekstil  ditentukan  sebelum  dan sesudah
proses adsorpsi-fluidisasi
menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.
Kadar  zat  warna  dihitung  melalui  persamaan regresi,  y  =  ax  +  b.  yang  diperoleh  dari  kurva standar  zat  warna.  Kurva  standar  diperoleh dengan  pengukuran  absorbansi  dari  masing- masing larutan standar 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm, dengan x adalah konsentrasi dan y adalah absorbansi. Absorbansi limbah tekstil dimasukkan  ke  dalam  persamaan  regresi  dan akan diperoleh kadar zat warna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kapasitas  adsorpsi  jantung  pisang  pada kondisi  optimum  dengan  metode  adsorpsi- fluidisasi  terhadap  limbah  zat  warna  tekstil didapatkan hasil bahwa untuk  zat warna Congo Red  optimum  pada  pH  5  (1.78%),  suhu  60°C (1.51%)  dan  waktu  kontak  45  menit  (1.63%). Sedangkan  Remazol  Yellow  pada  pH  9 (4.29%), suhu 50°C (4.65%) dengan waktu 75 menit  (1.83%).  Limbah  zat  warna  Methylene Blue  mempunyai  kondisi  optimum  pada  pH  9 (0.36%), suhu 40°C (0.22%) dan waktu kontak adsorpsi  45  menit  (0.43%).  Remazol  Black pada  pH  5  (0.56%),  suhu  40°C  (0.56%)  dan waktu  75  menit  (0.56%).  Data  kapasitas
adsorpsi pada kondisi optimum bisa dilihat pada tabel 1.

## Pembahasan
Bahan  untuk  adsorben  adalah  jantung pisang yang dikeringkan, dipotong-potong dan digiling  kemudian  direndam  dengan  HCl  dan dioven selama 12 jam. Pengaktifan secara kimia dengan larutan HCl berguna untuk memperluas permukaan  pori  sehingga  daya  adsorpsi  bisa semaksimal  mungkin.  Sedangkan  pengaktifan secara  fisika  bertujuan  untuk  menguapkan material-material  volatil  dan  zat-zat  pengotor yang  tidak  diinginkan  pada  jantung  pisang, sehingga akan terbentuk rongga-rongga kosong atau  pori-pori  yang  dapat  berfungsi  sebagai adsorben.
Pada  variasi  pH  untuk  penyerapan optimal  congo  red  dan  remazol  black  terjadi pada  pH  5  sedangkan  remazol  yellow  dan methylene  blue  pada  pH  9.  Adsorpsi dipengaruhi oleh pH, yaitu dengan mempengaruhi  protonasi  dari  adsorben  yang digunakan.  Setiap  adsorben  akan  memiliki muatan  yang  berbeda  sehingga  dapat  saling berinteraksi. Pada kondisi asam, zat warna akan mengalami  deprotonasi  dan  kemudian  ketika adsorben  ditambahkan  kedalam  larutan  zat warna,  permukaan  adsorben  akan  mengalami protonasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan  terjadinya  interaksi  elektrostatik  yang menyebabkan terjadinya perpindahan zat warna dalam  larutan  menuju  ke  permukaan  adsorben terprotonasi  (Maghfiroh,  2016).  Sedangkan proses  adsorpsi  zat  warna  Remazol  Yellow dilakukan pada kondisi basa yaitu pH 9 karena kemungkinan  membentuk  gugus  radikal  vinil. Gugus radikal vinil dari zat warna akan bereaksi dengan gugus hidroksil dari adsorben membentuk ikatan kovalen yang stabil. Dengan terbentuknya  ikatan  tersebut  maka  jantung pisang  mampu  mengadsorpsi  zat  warna  secara optimum  (Kusumaningsih,  2006).  Grafik kapasitas  adsorpsi  limbah  zat  warna  dengan variasi pH seperti tampak pada gambar 1.
Jurnal SainHealth Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2018 © Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo p-ISSN : 2548-8333 e-ISSN : 2549-2586

## Tabel 1. Kondisi Optimum Zat Warna Limbah Tekstil
Kondisi Optimum Congo Red Remazol Yellow Remazol Black Methylene Blue pH 5 9 5 9 Kapasitas adsorpsi (%) 1,78 4,29 0,56 0,36 Suhu (°C) 60 50 40 40 Kapasitas adsorpsi (%) 1,51 4,65 0,56 0,22 Waktu (menit) 45 75 75 45 Kapasitas adsorpsi (%) 1,63 1,83 0,56 0,43
Gambar 1. Grafik Kapasitas Adsorpsi Zat Warna Limbah Tekstil dengan Variasi pH
Gambar 2. Grafik Kapasitas Adsorpsi Zat Warna Limbah Tekstil dengan Variasi Wak
-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K ap as it as Ads or p si (% ) pH Kapasitas Adsorpsi Zat warna Limbah Tekstil dengan Variasi pH Methylene Blue Congo Red Remazol Yellow Remazol Black 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 0 15 30 45 60 75 90 105 120 K apas it as A ds or ps i (% ) Waktu (menit) Kapasitas Adsorpsi Zat warna Limbah Tekstil dengan Variasi Waktu Methylene Blue Congo Red Remazol Yellow
Remazol Black
Gambar 3. Grafik Kapasitas adsorpsi Zat Warna Limbah Tekstil dengan Variasi suhu
Waktu  kontak  optimum  dari  zat  warna limbah tekstil bervariasi antara 45 menit dan 75 menit  seperti  terlihat  pada  Gambar  2.  Hal  ini dapat  dikarenakan  pada  awalnya  banyak  sisi adsorben
yang kosong, sehingga kecenderungan  larutan  untuk  terserap  ke adsorben semakin tinggi.
Dengan
bertambahnya  waktu  kontak,  jumlah  adsorbat yang  terserap  pada  permukaan  adsorben semakin  meningkat  hingga  tercapai  titik setimbang. Pada saat mencapai titik kesetimbangan,  permukaan  adsorben  telah penuh tertutupi oleh zat warna yang diserap dan adsorben  mengalami  titik  jenuh  sehingga adsorben  tidak  dapat  menyerap  zat  warna  lagi (Lasmana, 2016).
Suhu  optimum  dapat  mempercepat proses  adsorpsi  zat  warna  karena  dengan kenaikan suhu maka dapat mempercepat reaksi yang  mengakibatkan  naiknya  energi  kinetik partikel zat sehingga memungkinkan banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan  perubahan  (Agustina,  2012) seperti terlihat pada gambar 3.

## Kesimpulan
Kapasitas  adsorpsi  optimum  limbah  zat warna  tekstil  menggunakan  jantung  pisang dicapai  pada  pH  5  (congo  red  dan  remazol black) dan pH 9 (remazol yellow dan methylene blue),  waktu  kontak  45  menit  (congo  red  dan methylene blue) dan 75 menit (remazol yellow dan  remazol  black)  dengan  suhu  40°C
(Remazol  Black  dan  Methylene  Blue),  suhu 50°C  (Remazol  Yellow)  dan  60°C  (Congo Red).

## Daftar Pustaka
Abbasi,  Z.,  Alikarami,  M.,  Nezhad,  E.R., Moradi,  F.,  Moradi,  V.,  Adsorptive Removal  of  Co 2+ and  Ni 2+ by  Peels  of Banana from Aqueous Solution, Universal Journal of Chemistry , 2013, Vol. 1(3), pp. 90-95.
Agustina,  T.E  dan  Amir,  M.,  2012,  Pengaruh Temperatur  Dan  Waktu  Pada  Pengolahan Pewarna  Sintetis  Procion  Menggunakan Reagen Fenton, Jurnal Teknik Kimia No. 3,
Vol. 18.
Buthelezi,  S.P.,  Olaniran,  A.O.,  Pillay,  B.,
Textile  Dye  Removal  from  Wastewater Effluents  Using  Bioflocculants  Produced by Indigenous Bacterial Isolates,
Molecules , 17 , 2012, pp. 14260-14274. Elaveniya,  E.,  and  Jayamuthunagai,  J.,  Recent Trends  in  Biotechnology  and  Chemical Engineering  Functional,  Physicochemical and Anti-oxidant properties of Dehydrated Banana Blossom Powder and its Incorporation  in  Biscuits, International Journal  of  ChemTech  Research ,  2014, Vol.6, No.9, pp 4446-4454.
Gonawala,  K.H.,  Mehta,  M.  J.,  Removal  of Color  from  Different  Dye  Wastewater  by Using  Ferric  Oxide  as  an  Adsorbent, Int.
Journal  of  Engineering  Research  and Applications, 2014, Vol. 4, Issue 5( Version 6), pp.102-109.
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 20 30 40 50 60 70 80 90 100 K ap as it as Ads or p si (% ) Suhu (°C) Kapasitas Adsorpsi Zat warna Limbah Tekstil dengan Variasi Suhu Methylene Blue Congo Red Remazol Yellow Remazol Black
Gottipati,  R.,  dan  Mishra,  S.,  Application  of Biowaste  (Waste  Generated  in  Biodiesel Plant ) as an Adsorbent for the Removal of Hazardous  Dye-Methylene  Blue-  from Aqueous  Phase, Brazilian  Journal  of ChemicalEngineering ,  2010,  Vol.  27,  No. 02, pp. 357 – 367.
Gunavathy,  N.,  Murugavel,  S.C.,  Corrosion inhibition  study  of  bract  extract  of Musa acuminata inflorescence  on  mild  steel  in hydrochloric acid medium, IOSR Journal of Applied  Chemistry, 2013,Volume  5(2),
pp.29-35.
Hauser,  P.,  2011, Advances  in  Treating Textile  Effluent ,  Chapter  5:  Textile Dyeing  Wastewater  Treatment  by  Wang, Z.,  Xue,  M.,  Huang,  K.,  Liu,  Z.,  Croatia: Intech.
Hidayah,  N.,  Deviyani,  E.,  Wicakso,  D.R.,
Adsorpsi  Logam  Besi  (Fe)  Sungai  Barito Menggunakan  Adsorben  dari  Batang Pisang, Konversi, 2012 , Volume  1(1), pp.19-26 .
Kumar,  K.P.S.,  Bhowmik,  D.,  Duraivel,  S.,
Umadevi,  M.,  Traditional  and  Medicinal
Uses of Banana, Journal
of
Pharmacognosy and Phytochemistry , 2012,Vol. 1(3), pp. 51-62.
Kusumaningsih,  T.,  Masykur  A.,  Supriyanto,
R.,  Adsorpsi  Zat  Warna  Remazol  Yellow FG pada Limbah Tekstil oleh  Alang-alang ( Imperata  cylindrica (L)  Raeush),  2006, Biofarmasi , Volume 4(1), pp. 27-33
Lasmana,  A.,  Mukhtar,  A.,  Tamboesai,  E.M., 2016,  Adsorpsi  Zat  Warna  Congo  Red Menggunakan  Zeolit  Alam  Teraktivasi, Repository University of Riau.
Maghfiroh, L., Ulfin, I., Juwono, H.,  Pengaruh pH  terhadap  Penurunan  Zat  Warna Remazol  Yellow    FG  oleh  Adsorben Selulosa  Bakterial  Nata  De  Coco, Jurnal Sains dan Seni , 2016, Vol.5(2), pp. C-126 – C-129. Mokbel, M.S., Hashinaga, F., Antibacterial and Antioxidant  Activities  of  Banana  ( Musa , AAA cv . Cavendish) Fruits Peel, American Journal of Biochemistry and Biotechnology ,  2005,  Vol  1  (3),  pp.  125- 131.
Nelson, S.C., Ploetz, R.C., Kepler, A.K., 2006, Musa species (banana and plantain).
Ouasif,  H.,  Yousfi,  S.,  Bouamrani,M.L.,  El Kouali,  M.,  Benmokhtar,  S.,  Talbi,  M., Removal  of  A  Cationic  Dye  from Wastewater  by  Adsorption  onto  Natural Adsorbents, J.  Mater.  Environ. Sci .,  2013, Vol. 4 (1), pp.1-10. Rachakornkij, M., Ruangchuay, S., Songklanakarin, S.T., Removal of Reactive Dyes from Aqueous Solution using Bagasse
Fly Ash, J. Sci. Technol ., 2004,Vol. 26, pp. 13-24. Suyanto, 2015, Biopolimer Kitosan, Fluidisasi,  dan  Aplikasinya ,  Surabaya: Airlangga University Press. Wickramarachchi, K.S., and Ranamu
khaarachchi,  S.L.,  Preservation  of  Fiber- Rich  Banana  Blossom  as  a  Dehydrated Vegetable, ScienceAsia ,  2005,  Vol31, p265-271.
Zuorro, A., Lavecchia, R.,  Medici, F.,  Piga, L., Spent  Tea  Leaves  as  a  Potential  Low-cost Adsorbent  for  the  Removal  of  Azo  Dyes from  Wastewater, Chemical  Engineering Transactions , 2013, Vol. 32, pp. 19-24.